M

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（HClO4, 和光）, 酸の純度（精密機器用 60 % ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore Simplecity UV system）, 純度(18.2 MΩ cm ）3. 洗ビンの容器の材質： （ PE）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （BAS製、ALS 730C ）5. 電解槽の容積： 約200 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （濃硫酸に一日以上浸す）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm ）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ カーボン量当たりで、5.6μg cm ）, イオノマー担持量（膜厚 0.05μm）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を99.5 %エタノール溶液に分散させ、一回で担持）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 120 ℃, 60 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.05～1.2V vs.RHEの範囲をCVの水素吸脱着波が一定になるまで行った）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14. ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-I1

M

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 67.0 ｍ2 g-1-(Pt/C),(64.9 ｍ2 g-1-(Pt/C))
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M ）6. 電解液量と温度： 液量（ 200 mL ）, 温度（ 25 ℃ ）7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-I1

M

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 632 A g-1-Pt, 942 μA cm-2-Pt(@0.85 V; 594 A g-1-Pt, 916 μA cm-2-Pt)@0.90 V ; 205A g-1-Pt, 306 μA cm-2-Pt(@0.90 V ; 189 A g-1-Pt, 292 μA cm-2-Pt)
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

FC-I2

M

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 68.5 ｍ2 g-1-(Pt/C)(78.5 ｍ2 g-1-(Pt/C))
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-I2M

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 791 A g-1-Pt, 1155 μA cm-2-Pt(@0.85 V; 806 A g-1-Pt, 1027 μA cm-2-Pt)@0.90 V ; 226 A g-1-Pt, 329 μA cm-2-Pt(@0.90 V; 225 A g-1-Pt, 286 μA cm-2-Pt)
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

FC-T1

M

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 32.3 ｍ2 g-1-(Pt/C)(38.5 ｍ2 g-1-(Pt/C))
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-T1

M

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 232 A g-1-Pt, 717 μA cm-2-Pt(@0.85 V; 283 A g-1-Pt, 736 μA cm-2-Pt)@0.90 V ; 65.5 A g-1-Pt, 203 μA cm-2-Pt(@0.90 V; 80.3 A g-1-Pt, 209 μA cm-2-Pt)
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）FC-J1

M

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 44.7 ｍ2 g-1-(Pt/C)(44.3 ｍ2 g-1-(Pt/C))
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-J1

M

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 571 A g-1-Pt, 1279 μA cm-2-Pt(@0.85 V; 576 A g-1-Pt, 1300 μA cm-2-Pt)@0.90 V ; 174 A g-1-Pt, 389 μA cm-2-Pt(@0.90 V; 191 A g-1-Pt, 432 μA cm-2-Pt)
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

M

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（HClO4, 和光）, 酸の純度（精密機器用 60 % ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore Simplecity UV system）, 純度(18.2 MΩ cm ）3. 洗ビンの容器の材質： （ PE）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （BAS製、ALS 730C ）5. 電解槽の容積： 約200 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （濃硫酸に一日以上浸す）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm ）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ カーボン量当たりで、16μg cm ）, イオノマー担持量（膜厚 0.05μm）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を99.5 %エタノール溶液に分散させ、一回で担持）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 120 ℃, 60 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.05～1.2V vs.RHEの範囲をCVの水素吸脱着波が一定になるまで行った）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14. ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

M

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 60.3 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric)
4. 横軸： E / V vs. RHE
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M ）6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

FC-I1

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-I1M

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 828 A g-1-Pt, 1372 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 201 A g-1-Pt, 333 µA cm-2-Pt（@0.9 V 193 A g-1-Pt, 330 µA cm-2-Pt ）2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

M

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 80.1 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

FC-I2

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-I2M

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 593 A g-1-Pt, 740 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 181 A g-1-Pt, 226 µA cm-2-Pt（ @0.90 V ; 141 A g-1-Pt, 22 µA cm-2-Pt ）2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

M

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 40.0 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M ）6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

FC-T1

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-T1M

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 335 A g-1-Pt, 839 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 97 A g-1-Pt, 242 µA cm-2-Pt（ @0.90 V ; 96 A g-1-Pt, 231 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 78 A g-1-Pt, 199 µA cm-2-Pt, ）2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

M

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 50.1 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（ 0.1 M ）6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

FC-J1

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～36000 rpmの範囲で5種類の速度)

FC-J1M

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 732 A g-1-Pt, 1461 µA cm-2-Pt@0.90 V ; 197 A g-1-Pt, 393 µA cm-2-Pt（ @0.90 V ; 204 A g-1-Pt, 421 µA cm-2-Pt ）2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

M

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（HClO4, 和光）, 酸の純度（精密機器用 60 % ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore Simplecity UV system）, 純度(18.2 MΩ cm ）3. 洗ビンの容器の材質： （ PE）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （BAS製、ALS 730C ）5. 電解槽の容積： 約200 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （濃硫酸に一日以上浸す）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm ）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ カーボン量当たりで、16μg cm ）, イオノマー担持量（膜厚 0.1μm）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（触媒を99.5 %エタノール溶液に分散させ、一回で担持）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 120 ℃, 60 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（0.05～1.2V vs.RHEの範囲をCVの水素吸脱着波が一定になるまで行った。
）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14. ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項： FCCJの提案プロトコルに準じて測定した。

FC-T2

M

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 69 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（ HClO4 ）、濃度（0.1M）
6. 電解液量と温度： 液量（200 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 20 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～3600 rpmの範囲で5種類の速度)
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

ＦＣＣＪが提案した評価方法プロトコルに準じた場合には、該当する箇所にその事を記述してください。

FC-T2M

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 952 A g-1-Pt, 1372 μA cm-2-Pt@0.90 V ; 223A g-1-Pt, 321 μA cm-2-Pt
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,c. その他（）